Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. Ölo 



1165—1160° DerNephelin fängt an, sich auszuscheiden; auch 

 Labradore bilden sich noch. 

 1140° Nephelinbildung. 



1110° Die Schmelze beginnt zu erstarren; die glasigen 

 Teile sind noch flüssig. 

 1100—1095° Auch das Glas ist fest, es hat sich jedoch nur in 

 geringer Menge gebildet. 



III. 70 Labrador, 30 Nephelin. 

 Die Schmelz- und Erstarrungspunkte sind: 



T^—T^ 1135 bis 1175°, 



T^—T^ 1100 bis 1070°. 



Die Ausscheidungsfolge war folgende: Labrador, Nephelin 

 und Glas. 



Es wurde bis 1240° erhitzt. 



1140—1150° Die Kanten verändern sich. 

 1200° Alles geschmolzen. 



1240° Maximaltemperatur, dann Beginn der Abkühlung. 

 1185° Bildung der Labradorkrystalle. 

 1150° Es scheiden sich noch Labradornadeln aus. 

 1120° In der Mitte der Schmelze bildet sich etwas 



Nephelin. 

 1100° Die Krystalle haben sich bereits verfestigt, nur 



wenig Glas ist vorhanden, das bei 

 1080° erstarrt. 



Die Versuche unter dem Krystallisationsmikroskop be- 

 stätigen also die bei den Krystallisationsprodukten bestimmte 

 Ausscheidungsfolge. Auch hier deutet die eigentümliche 

 Schleierbildung des Nephelins auf ein geringes Krystallisations- 

 vermögen. Vielleicht hängt dies auch damit zusammen, daß 

 sich dieses Mineral in die amorphe Phase umwandelt, ohne daß 

 es flüssig wird. Die Nephelinschmelze ist eben sehr viskos und 

 besitzt infolgedessen nur wenig Neigung, sich krystallinisch 

 abzuscheiden. Die Plagioklaskrystalle haben sich in größeren 

 Individuen gebildet als in den Versuchen der III. Reihe. 



